360 



gehen, noch Carbonatabsatz am Boden des Gefässes erfolgen 

 könne, dass mit dem genannten Metalle in Contakt gebrachte 

 Wasser mindestens 72 CC. Kohlensäure (ausreichend, alles 

 durch den im Wasser enthaltenen Sauerstoiff in Oxyd übergeführte 

 Blei in Carbonat zu verwandeln) pro Litre enthalten müsse. 

 Dies gilt natürlich nur für verkorkte Gefässe, während sich 

 bei offen stehenden die früher geschilderten Deckschichten 

 von basisch kohlensaurem Bleioxyd -|- Oxydhydrat bilden 

 müssen. 



c. Hinsichtlich des salzhaltigen destillirteu Wassers ist 

 zu bemerken, dass sich saure Salze den qu. Säuren ent- 

 sprechend verhalten. Unter diesen sauren Salzen ist, aus 

 nahe liegenden Gründen das Natron-Bicarbonat von der gröss- 

 ten Bedeutung und ergeben Pappenheim's Versuche, dass 

 Wasser pro Liter mindestens 120 Milligr. enthalten müsse, 

 damit keine Deposition ausserhalb des Blei's erfolgen und 

 kein Bleioxydhydrat in Lösung gehen kann (a. a. 0. 45). Ein- 

 fach kohlensaures Kali, Natron, Kalk in kohlensäurehaltigem 

 Brunnenwasser wirkt ebenso und zeigen dann auch weder in- 

 differente organische Substanzen, noch Chlorammon oder sal- 

 petersaurer Ammoniak, falls sie nur in kleinen (?) Mengen 

 gleichzeitig zugegen sind, ihren später zu erörternden nach- 

 theiligen und Lösungbefördernden Einfluss auf die Bleicar- 

 bonat-Deckschicht nicht. Der Einfluss neutraler Salze auf 

 das Blei kommt immer erst nachdem Säure oder saure Salze 

 ihre Wirksamkeit geübt haben, zur Geltung, und richtet sich 

 die Intensität der letzteren stets zugleich nach der Absorp- 

 tionsfähigkeit der in Rede stehenden Salzlösungen für den 

 Sauerstoff und die Kohlensäure der Luft. Im vorligeuden 

 Falle kann uns nur die Wirkung verdünnter Neutralsalzlö- 

 sungen (1/2000 ! — Vi 00000) interessiren. 



, Die einzelnen Salze variiren hiernach wesentlich , wie 

 sich aus Folgendem ergiebt: 



1) Verdünnte Solutionen von ^j-iooo der neutralen Schwe- 

 fel- kohlen- und chlorwasserstoffsauren Salze bewirken auf der 

 Metalloberfiäche haftende Deckschichtbildung, welche mehr 

 oder weniger die weitere Einwirkung des Brunnenwassers auf 

 das Blei verhindern kann ; demzufolge verhalten sich die hier- 

 hergehörigen Salze (wie Gips, schwefelsaures Kali, schwefel- 



